— 950 — 



тельной очистки отъ ТЮ 2 не обнаружили никакихъ ненормальностей, обладая 

 теми я^е свойствами, кашя присущи металлическимъ кислотаыъ, выд-Ьленнымъ 

 изъ колумбитовъ; не подлежало поэтому никакому сомпъшю, что интересу- 

 ющая автора примЬсь въ нихъ отсутствовала. 



При предварительной разборке этого уральскаго эшпнпта, состоявшаго 

 изъ обломковъ столбчатыхъ, заостренныхъ стрелообразно съ одной стороны 

 кристаллпковъ, обращено было внпмаше на присутств1е двухъ обломочковъ 1 ), 

 значительно отличавшихся по своему наружпому виду отъ остальной массы 

 минерала. 



Это были части, прпнадлежавнпя, повидпмому, призматическому кри- 

 сталлику, имевшему сплюснутую, какъ-бы таблицеобразную Форму. Цвьтомъ 

 своимъ частицы эти почти вовсе не отличались отъ остальной массы минерала, 

 имт>я также почти правильный черный цвътъ, но принадлежность обломковъ 

 другому минералу съ самаго начала обнаружилась значительно болт^е тем- 

 пымъ цвътомъ черты, которая, въ противуположность свътло-коричневой 

 чергЬ ирочихъ кристалловъ эшпнпта, пмЬлацв-Ьтъ почти совершенно черный, 

 съ еле замътнымъ красноватымъ отгЬнкомъ. 



За исключешемъ удъ\чьнаго в-§са, прочее Физические признаки являлись 

 мент>е характерными: изломъ какъ будто болт^е приближался къ типичному 

 раковистому; блескъ, оставаясь металловпднымъ, имЬлъ меньшую склонность 

 къ жирному; минералъ обнаруживадъ несколько большее просвтчпваше въ 

 краяхъ, при чемъ проходящш свъ-тъ пмъмъ бол^е красный оттЬнокъ. 



Въ отношенш твердости не замечено разницы съ прочпмъ невыв-в- 

 трившимся 2 ) эшинитомъ; то же можно сказать и про отношеше минерала къ 

 кислотамъ. 



Что, однако, является наиболее характернымъ для минерала — это 

 удЬльный в^съ, значительно меньшш, нежели таковой прочнхъ обломковъ 

 свЪжаго эшпнпта. Эта Физическая постоянная определена была пикноме- 

 трическпмъ путемъ равной 4.681 3 ). 



Передъ паяльной трубкой минералъ оплавляется въ краяхъ несколько 

 легче обыкновенная эшинита, при чемъ лвлешя вспучивашя не замечено. 

 Недостатокъ псходнаго матергала не нозволилъ детально ознакомиться съ 

 отношешемъ минерала къ плавнямъ, но судя по маленькимъ насадкамъ, 



1) Принадлежавшихъ, какъ оказалось, одному и тому же кусочку. 



2) Часть кристалловъ эшинита пмъла всъ слЬды вывЪтрнвашя: болЬе бурый оттънокъ 

 чернаго цвъта, значительно меньшую твердость и удъльный въсъ, слабый блескъ и пр. 



3) Некоторые вывътрнвцпеся кристаллы обыкновеннаго эшинита пмъютъ удЬльный 

 въсъ даже ниже этой цифры. 



